ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
701 
Laca ch achiote. 
So disuelvo el achiote en un líquido alcalino, ' 
y so precipita por una disolución de estaño: esta 
laca tiene el color amarillo-anaranjado, y está al 
arbitrio de cada uno volverla de color amarillo 
de limón por una disolución de estaño, ó mas co¬ 
lorada por medio de los ácidos. 
I 
Laca de gutagamba. 
Se deja en remojo duranto la noche una onza 
do gutagamba, so muele en un jugo espeso, y se 
rocía entonces con una medida de agua caliente, 
en la quo se hayan disuelto 12 onzas de alumbre; 
so acelera la disolución por medio del calor, pe- ] 
ro sin dejarlo hervir, so añade agitándola, 2 on¬ 
zas de ácido nítrico, se precipita desde luego con 
el alumbro, se filtra, se lava y so hace secar. 
Minio. 
El minio se obtieno por una calcinación pro- j 
longada del plomo ó del litargirio. 1 or mayor 
se ha do tener el plomo en fusión hasta que este 
completamente oxidado. El producto do la cal¬ 
cinación so rocía y muele con agua; so separa 
con el lavado el metal no oxidado, y el oxido ob¬ 
tenido do esto modo se calienta en un horno has¬ 
ta quo haya adquirido un color rojo. Luego so 
tamiza, so decanta y se muele do nuevo muchas 
voces. 
Calcinación. 
El litargirio do plomo molido finamente, se 
pono en unas retortas largas, colocadas horiion- 
talmentc en un hornillo, do modo que la llama 
pueda fácilmente rodearlas; so llena la ouarta 
parte de las retortas, las cuales contienen enton¬ 
ces cerca de 32 libras. La abertura do los reci¬ 
pientes queda abierta, poniendo solamente una 
teja para ovitar que so desperdicie el calor. So 
calientan con leña gruesa de la longitud del hor¬ 
nillo, y se tiene cuidado que la llama toque las 
retortas. A un calor demasiado fuerte, no se 
manifiesta ningún fenómeno, y si es demasiado 
débil, hay el inconveniente de perderse tiempo 
y combustible. 
Cada media hora, ó cuando se calienta el ho¬ 
gar, se agita la materia con una espátula, rascan¬ 
do las paredes, porque de no hacerlo así se pega- 
via. En dias largos se calienta dos dias y una 
noche, y en los cortos dos dias y dos noches; en 
todo cuarenta y ooho horas. El calor llega á ser 
bastante para que la parte inferior de las retor¬ 
tas sea de un rojo-claro. 
Hacia el fin so observa, por medio de ensayos 
repetidos, si la materia tiene un hermoso color, 
y entonces so saca con unas cucharas de hierro, 
porque un calor continuado en esceso la altera¬ 
rla. Dospues do enfriado el minio, se pasa poi 
un tamiz, se lava por decantación pasándolo mu¬ 
chas veces por un molino. 
Observaciones. 
Primeras materias .— Plomo. 
La pureza del plomo es una condición impor¬ 
tante para la belleza del minio. El plomo in¬ 
glés en barras es buscado principalmente por su 
pureza. 
Mina de plomo. 
a „un los escritores antiguos, parece que la 
. nlomo (sulfuro nativo ó galena) debe 
Sun minio mas hermoso que el plomo metáli- 
o no os así, pnes el mimo que resulta en- 
C0 ’ per a un color negro-azul. 
t0n T°ns cenizas de plomo y el litargirio pueden 
i an igualmente para preparar el minio. 
Ttn Newcastic (Inglaterra), se comienza por ha- 
JjU ciue se trasforma en mimo con una 
“¿So “»» prolongada. 
Albayalcle. 
r ta mat e ” a cuan< l 0 pura, da por la calcina- 
• n óxido amarillo que luego se trasforma en 
cion u ^ a ibayalde en polvo fino, se expone pri- 
mimo; - ‘ co i on de un calor suave,y enseguida 
á 0 „na a tompcvatura próxima ú la fusión. 
Una grande división y una agitación frecuente 
del plomo amarillo, facilitan mucho la formación 
del minio, por lo que es útil pulverizar 0 ua- 
mento. En algunas fábricas se calcina dos vece., 
¡" primer, ha®. oí rojo-ocrcz»; el «ido qaod» 
entonces veinticuatro horas cerrado en el horno. 
Se pretende quo el calor mas conveniente es 
lo 400 á 450° Fahrenheit: cuando el fuego es 
lemasiado fuerte, el minio se vuelve amarillo y 
pasa de nuevo al estado de litargirio. 
Al presente la Italia entrega al comercio el 
mas bello ultramar y suministra para casi todo el 
consumo que se hace de él. 
Preparación. 
El ultramar se separa por la pulverización y 
el lavado del lapislázuli ó lazulita, en. la que se 
halla del todo formado; pero como la simple de¬ 
cantación no basta para separar completamente 
la ganga, se usa otro método. Se deslie el pol¬ 
vo fino de la lazulita con una materia grasienta, 
de manera que forme una pasta homogénea, y 
se amasa con agua; la ganga queda combinada 
v . 89 . 
